15SÉP. CALCAIRES HYDRAULIQUES RU JURA. BULL. 79 
3. Ste-Croix (perte par calcination : 41,01 p. c.) 
Roche 
calcinée. 
Roche non 
calcinée. 
Si O 2 . . . . 
9,42 
Si O 2 .... . 
. . 5,56 
APO 3 . , . . 
. . . 2,95 
APO 3 . 
. . 1,74 
Fe 2 0 3 . . . . 
l',35 
Fe CO 3 . . . . 
1,16 
Ca 0 . . . . 
. . . 83,06 
CaCO 3 . . . . 
. . 87,19 
MgO. . . . 
1,22 
CaSO 4 . . . . 
0,36 
SO 3 . 
0,35 
Ig C0 3 . . . . 
1,51 
Alcalis . . . 
1,44 
Alcalis . . . . 
0,85 
Perte. . . . 
0,21 
PPO et perte . 
1,63 
100. 
100. 
4. St-Sulpice (perte par calcination : 40 p. c.) 
Roche 
calcinée. 
■Roche non 
calcinée . 
Si 0 2 ... . 
9,14 
Si O 2 . 
. . . 5,48 
APO 3 . . . . 
2,57 
APO 3 . . . . . 
1,54 
Fe 2 0 3 . . . . 
1,55 
Fe CO 3 . . . . 
. . .1,34 
CaO . . . . 
. . . 82,60 
Ca Co 3 . . . . 
. . 88,30 
. . . 1,29 
Ca SO 4 . . . . 
. . 0,32 
SO 3 . . . . . 
0,32 
Mg CO 3 '; . . 3 
1,61 
Alcalis . . . 
. . . 1,51 
Alcalis .... 
. . 0,90 
Perte. . . . 
1,02 
HPO et perte. 
0,51 
100. 
100. 
carbonate ferreux et non à l’état d’oxyde (80 Fe 2 0 3 égalent 
116 Fe GO 3 ). 
L’eau est dosée à 140 ou 150 degrés. En générai, la quan¬ 
tité qui s’en va à cette température, est faible et atteint ra¬ 
rement 1 p. c. C’est sans doute en partie de l’eau hygrosco- 
pique, en partie de l’eau faiblement combinée. Les calcaires 
analysés contiennent, en outre, de l’eau faisant partie consti¬ 
tuante des silicates et qui n’est éliminée que par la calcina¬ 
tion, en même temps que l’acide carbonique. En somme, il 
est à supposer que cette quantité d’eau est en raison directe 
de la plus ou moins bonne qualité des calcaires. 
